54 J. H. L. VOGT. M.-N. Kl. 



Die latente Schmelzwärme der Silikate. 



Glas hat bekanntlich im physikalischen Sinne keinen Schmelzpunkt; 

 bei der Abkühlung vom Schmelzfluss geht es schrittweise von der flüs- 

 sigen zu der festen Lösung über. Bei diesem Übergang — oder schein- 

 barem Übergang — wird keine innere Arbeit geleistet; o: das Glas hat 

 keine latente Schmelzwärme. — Weil Woestyns Gesetz in Betrefif der 

 sp. Wärme annähernd für die Silikate gilt, gleichgültig, ob dieselben 

 krystallin oder glasig sind, muss das Produkt t.Ct^çs für ein Mineral (oder 

 Mineralaggregat, Gestein) und für ein mit demselben chemisch identischen 

 Glas annähernd dasselbe sein. Das Silikatmineral besitzt eine latente 

 Schmelzwärme, das Glas aber nicht; o: die für ein geschtnolzeites Silikat 

 bei der Schmelztemperatur im Kalorimeter bestimmte Kalorimenge (totale 

 Schmelzwärme) repräsentiert, wenn die Schmelze glasig erstarrt, nur das 

 Produkt t.Ct-o, nicht daneben auch die latente Schmelzwärme. — Ich mache 

 ausdrücklich hierauf aufmerksam, weil einige der älteren V^ersuche zur 

 Bestimmung der latenten Schmelzwärme der Silikatmineralien oder 

 Gesteine, beim Eingiessen des geschmolzenen Silikats ins Kalorimeter, 

 wertlos oder beinahe wertlos sind, indem die Abkühlung so schnell 

 geschah, dass das Produkt völlig oder teihveise glasig erstarrte. Im 

 Kalorimeter mag man die latente Schmelzwärme nur für diejenigen 

 Mineralien bestimmen können, die selbst bei einer sehr schnellen Ab- 

 kühlung, im Laufe von ein oder ein Paar Minuten, krystallisieren. Das 

 beste wird sein, die Schmelze nicht — wie bei den Untersuchungen 

 z. B. von R in m an und Grüner — direkt ins Kalorimeter- Wasser, 

 sondern — wie bei den Untersuchungen von A k e r m a n — in ein in 

 dem Wasser steckendes metallisches Rohr einzugiessen; dabei muss man, 

 um die Abkühlung zu verspäten und somit die Krystallisation zu be- 

 günstigen, nicht nur mit einigen, sondern mindestens mit 50 — 100 gr. 

 arbeiten. 



Åke r man versuchte bei seiner hier so häufig erwähnten Unter- 

 suchungsserie nicht die latente Schmelzwärme experimentell zu bestim- 

 men, gibt aber trotzdem einen Beitrag zur Kenntnis derselben. Er fand 

 nämlich, dass er bei wiederholten Versuchen mit einer und derselben 

 Schlacke regelmässig erheblich höhere Werte der totalen Schmelzwärme 

 bekam, wenn die ins Kalorimeter-Rohr eingegossene Masse hauptsächlich 

 krystallin, 1 als wenn sie hauptsächlich glasig erstarrte; der Unterschied 



1 Die nach Augenmass als krystallin bezeichnete Masse enthält gelegentlich nennens- 

 werte Mengen von Glas, und andrerseits die glasige Masse häufig einige Mikrolithe. 



